Resistência a radiações emitidas pela fonte luminosaEfectua-se o seguinte ensaio:Expõem-se à luz da fonte luminosa de descarga num gás amostras planas de cada componente transmissor de luz,de plástico, do farol. Os parâmetros, como os ângulos e as distâncias das amostras, serão idênticos aos do farol. Estas amostras devem ter a mesma cor e o mesmo tratamento de superfície, se for caso disso, das peças do farol.Após 1500 horas de exposição contínua, as especificações calorimétricas da luz transmitida devem ser satisfeitas com uma nova fonte luminosa de descarga num gás normalizada, e as superfícies das amostras devem estar isentas de fissuras, riscos, escamação e deformação.2.3. Resistência a detergentes e a hidrocarbonetos2.3.1. Resistência a detergentesA superfície exterior de três amostras (lentes ou amostras de material) é aquecida a 50 °C +- 5 °C e, em seguida, imersa durante 5 minutos numa mistura mantida a 23 °C +- 5 °C e composta por 99 partes de água destilada contendo, no máximo, 0,2 % de impurezas e por 1 parte de sulfonato de alquil-aril. No final do ensaio, as amostras são secas a 50 °C +- 5 °C e as suas superfícies limpas com um pano húmido.2.3.2. Resistência a hidrocarbonetosA superfície exterior de cada uma destas três amostras é então friccionada ligeiramente durante um minuto com um pano de algodão embebido numa mistura composta de 70 % de n-heptano e 30 % de tolueno (percentagens volumétricas), deixando-se por fim secar ao ar livre.2.3.3. ResultadosExecutados sucessivamente os dois ensaios supra, o valor médio da variação na transmissão Δ t = (T2 - T3)/T2, medido nas três amostras, de acordo com o procedimento descrito no apêndice 2 do presente anexo, não deve exceder 0,010:>REFERÊNCIA A UM GRÁFICO>.2.4. Resistência à deterioração mecânica2.4.1. Método de ensaio da deterioração mecânicaSubmete-se a superfície exterior de três novas amostras (lentes) ao ensaio uniforme de deterioração mecânica, pelo método referido no apêndice 3 do presente anexo.2.4.2. ResultadosNo final deste ensaio, as variações:da transmissão: Δ t = (T2 - T3)/T2e da difusão: Δ d = (T5 - T4)/T2são medidas de acordo com o método referido no apêndice 2, sobre a área especificada no n.o 2.2.4 supra. Os valores médios relativos às três amostras devem ser:Δ tm &lt;= 0,100;Ä dm &lt;= 0,050.2.5. Ensaio da aderência de eventuais revestimentos2.5.1. Preparação da amostraSobre uma área de 20 mm × 20 mm no revestimento da lente, talha-se, com auxílio de uma lâmina de barbear ou de uma agulha, um